










































a) Dab ie Grenzschicht, bei der beim betrach- 
teten Versuch die Mensa aufgehört 
hat, ganz zentrisch von der Achse des Kupfer- 
= zylinders liegt, und 
 b) daß das gebildete Messing nicht etwa von 
3 außen nach innen abnehmenden Zinkgehalt 
zeigt, sondern im gesamten Kreisring ziem- 
lich einheitliche Struktur aufweist. 
Es deutet dies darauf hin, daß einerseits die- 
_ ses Phänomen bedingt ist durch eine stetig ver- 
laufende Diffusionsgeschwindigkeit, andrerseits 
innerhalb der Messingphase die Einstellung von 
 Gleichgewichtszuständen ziemlich rasch ver- 
_ laufen dürfte. 
Über die Zusammensetzung der Messing- 
z schicht, die sich bei einem solchen Versuche aus- 
bildet, kann man sich annähernd auf folgendem 
Wege orientieren: Man bestimmt analytisch den 
Gehalt eines zylindrischen Stückes bekannten Ge- 
-wichts eines solchen Drahtes an Kupfer und Zink. 
a: einem Falle bestand ein Stück von 0,425 g 
ays 0,359 & Kupfer und 0,066 & Zink. Vorher 
bestimmt man das Verhältnis der Radien der 
drei Kreise, wie sie sich beispielsweise im 
Diagramm präsentieren. Bei dem analysierten 
- Stück Draht standen die Radien vom Mittelpunkt 
des Drahtes bis zur äußersten Kupfergrenze feu; 
bis zur äußersten Messinggrenze rm und bis zur 
äußersten Zinkgrenze rm im Verhältnis 
1,75 : 2,25 :2,35. Der Raum innerhalb der ein- 
zelnen Gefügebestandteile im betrachteten Stück 
muß sich also verhalten wie 
Fan —— Pm?) 76 hm? — Tou?) Eh: (eu? . 76 hh). 
Für die Bestimmung der Verhältnisse der 
Rauminhalte können wir durch zh kürzen und 
ebenso statt der wirklichen Radien die oben an- 
gegebenen Verhältniszahlen setzen, nachdem wir 
auch durch den Reduktionsfaktor auch die wirk- 
lichen Radiengrößen kürzen können. Das Ver- 
‘haltnis der Rauminhalte der drei Gefügebestand- 
teile ist gegeben: 
. (2,3 35, 2 — (2.,95,? : (2,2 
oder durch: 
4 Zink : Messing : Kupfer = 0,45 : 2,00 : 3,05. 
2 ‘In diesem Verhältnis ist nun das Gewicht des 
-analysierten Stiickes zu teilen. Es ergibt sich, 
auf 0,425 & bezogen, das Gewicht der einzelnen 
ee ep Ptandteile 
Bin == 0,035, Messing = — 0,154 und Cu = 0,236. 
-- Da nach eigen im Gesamtstück 0,066 g Zink 
_ vorhanden sind, müssen im Messing vom Gesicht 
- 0,154 0,066—0,035 g = 0,031 g Zink enthalten 
sein, d. h. im Messing sind rund 20 % Zink ent- 
halten. 
a. Der betrachtete Fall illustriert die Bildung von 
_ Verbindung eines gasförmigen und eines festen 
_Metalls unter der Wirkung von Diffusionserschei- 
nung, setzt aber die Anwendung hoher Tempera- 
turen voraus. 
Eine solche Erscheinung ist aber auch bei ge- 
wöhnlicher Temperatur möglich, wie der bekannte 
2 
G 
5)? — (1,75)? : 1,75? 
2 
j 
| 
A 
Physikalische, chemische und technologische Mitteilungen. 
wie: 
843 
Umstand zeigt, daß Quecksilberdampf sich an 
Metallblechen unter Amalgambildung konden- 
sieren läßt. Bei den übrigen Metallen ist der 
analoge Fall infolge des relativ geringen Dampf- 
druckes derselben schwer realisierbar. Hingegen 
ist derselbe zu illustrieren, wenn man 
5. das eine Metall statt in dampfförmigem Zu- 
stand im Zustande In Lösung, und zwar im Ionen- 
zustand verwendet, d.h. aus der wässerigen Lösung 
eines seiner Salze mit Hilfe des elektrischen Stro- 
mes kathodisch auf ein zweites, im festen Zu- 
stande befindliches Metall niederschlägt, das mit 
dem ersten im Gleichgewichtszustand feste Lösung 
oder Verbindung zu liefern vermag. 
So beobachtet man, wenn man Zink auf einer 
Platinelektrode niederschlägt, daß nicht etwa eine 
Zinkschicht sich auf der Platinelektrode über- 
lagert, sondern daß eine deutliche Legierung der 
beiden Metalle eintritt. 
Spitzer beobachtet, daß Zink sich auch mit 
Silber, das nach Petrenko mit Zink fünf Verbin- 
dungen liefert, welche untereinander isomorphe 
Mischkristalle bilden, legiert, wenn es auf einer 
Silberelektrode niedergeschlagen wird. Ja, wenn 
man eine mit Silber überzogene Platinelektrode 
verwendet, diffundiert das Zink geradezu durch 
die Silberschicht durch und legiert sich mit dem 
Platin. 
Desgleichen wird eine Kupferelektrode bei der 
Abscheidung von Antimon auf derselben von letz- 
terem Metalle vollkommen durchdrungen. 
Nicht immer müssen aber die Bedingungen 
für die Diffusions- und Reaktionsgeschwindig- 
keit zur Bildung der dem Gleichgewicht ent- 
sprechenden Verbindungen zwischen Kathoden- 
metall und abzuscheidendem Metall so günstige 
sein, daß es zu deren Bildung bei Zimmertempera- 
tur kommt. Wenn man z. B. eine Platinelektrode 
mit Kupfer überzieht und scheidet Zink auf der- 
selben ab, so beobachtet man erst beim Trocknen 
einer solchen Elektrode bei 100°, daß die graue 
Farbe der Oberfläche in einen goldgelben Messing- 
ton überschlägt. Hier kommt es also nicht direkt 
zur Legierung, sondern es ist hierzu eine, wenn 
auch relativ geringe Temperaturerhöhung nötig. 
Auch aus den gemischten Lösungen der Ionen 
zweier Metalle lassen sich die beiden. Metalle 
gleichzeitig in Form von Verbindungen bzw. festen 
Lösungen und nicht als mechanische Gemenge ab- 
scheiden. 
Dieser Fall soll in einem folgenden Artikel 
behandelt werden. 
Physikalische, chemische und techno- 
logische Mitteilungen. 
Natriumdampf wird durch Belichtung mit D-Strah- 
len zur Fluoreszenz veranlaßt. Da nun die D-Strahlen 
aus den beiden Strahlen D; und Dz mit den einander 
sehr nahen Wellenlängen 5895,9 und 5889,9 bestehen, 
